195 
Bei der Dünne der Papierblätter auf und unter den Würfel- 
fläcben und durch deren Compression differirte dieser Ab¬ 
stand von der wirklichen vertikalen Höhe des Würfels nur 
um Vsoo Zoll. 
114. Nun wurde Wasser in einem kleinen Strahl in 
den Belastungseimer einströmen gelassen; und jedesmal 
wenn 1000 Pfd. Belastung erreicht waren, wurde der Zu¬ 
fluss abgeschlossen und die Höhe der Compression des 
Würfels durch Messungen zwischen den beiden Zermal¬ 
mungsflächen nach der vorhergehenden Methode nochmals 
festgestellt. So wurde die Belastung fortgesetzt, bis die 
ersten Anzeichen eines Auseinanderweichens in dem Würfel 
sich zeigten;,es sprach sich das meist in mehr oder weniger 
winzigen Sprüngen aus, die in nahezu vertikalen Ebenen 
entstanden oder auch in dem Loslösen kleiner Fragmente 
von Pulver, an den Seiten des Würfels. 
An diesem Zeitpunkte wurde mit weiterer Belastung 
eingehalten und die Compression notirt. Die Belastung 
wurde dann ganz allmälig wieder erhöht, bis der Würfel 
endlich nachgab, der dann vor dem Zermalmungskolben - 
in vollständiges Pulver niederging, welches zusammenge¬ 
packt als ein flacher Kuchen unter dem Kolben liegen 
blieb und seinen weiteren Niedergang hemmte. 
115. Der vertikale Abstand zwischen der Kolben¬ 
fläche und der Basalplatte 
Fig. 9 wurde dann genau 
gemessen und das von dem 
anfänglichen Abstande ab¬ 
gezogen, gab den absoluten 
Weg, den der Kolben beim 
Niedergehen zurückgelegt 
hatte. 
« 
116. Wenn das Ma¬ 
terial des Würfels ganz 
unter dem Kolben in Form 
eines kurzen cylindrischen oder runden flachen Kuchens 
von zusammengepacktem Pulver zurückgeblieben war, der 
eine gleiche Dichte besass, wie der Würfel vor der Zer¬ 
malmung bei einem Durchmesser des Kolbens von 3,5 Zoll,. 
Fig. 9. 
3’S 
